vom 15. Juli 1858. ‚407 
Jahre 1855 gebildet haben, sorgfältig untersucht, und sehr über- 
raschende Resultate erhalten. Obwohl gemengt mit Eisenglanz, 
haben sie doch nur ein spec. Gew. von 4,66, also ein weit ge- 
ringeres, als Eisenglanz und Magneteiseu. In Wasserstoffgas 
reducirt, verloren sie nur 25% pC.; Eisenoxydul enthalten sie nur 
in sehr kleiner Menge, wohl aber 125 pC. Talkerde; und 
als eine Parthie mit Hülfe des Magnets von den rhomboedri- 
schen Eisenglanzblättchen annähernd getrennt worden, fanden 
sich darin gegen 84 pC. Eisenoxyd 16 pC. Talkerde, so 
dafs der Sauerstoff beider sich = 4:1 verhält. Aber diese Oc- 
taeder sind auch früher schon am Vesuv vorgekommen. Ein 
Eisenglanz aus der K. Sammlung, den ich Hrn. G. Rose ver- 
danke, zeigt sie, neben rhomboedrischen Krystallen, auf zersetz- 
ter röthlicher Lava. Auch diese waren stark magnetisch, und 
enthielten gleichfalls 844 pC. Eisenoxyd und 153 pC. Talkerde. 
Endlich wurde ein gröfseres, aber nicht scharfes, sondern 
nur in den Conturen erkennbares Octaeder, angeblich aus dem 
Fosso di Cancherone stammend, von Hrn. Ewald mir mitge- 
theilt. Gleichfalls stark magnetisch, näherte sich dieser Krystall 
im spec. Gew. (5,235) schon mehr dem Eisenglanz, dessen 
rhomboedrische Krystalle auch mit ihm verwachsen waren. Er 
verlor in Wasserstoffgas 28% pC., enthielt aber 6 pC. Eisen- 
oxydul, neben 0,8 pC. Talkerde. 
Hieraus folgt, dafs diese Octaeder kein Eisenglanz sind. Im 
Gegentheil bestehen sie aus einer dem Magneteisen gleichen oder 
analogen Verbiudung, welche in ihnen mit Eisenoxyd gemengt 
sein muls. Scacchi hätte seine erste Ansicht gewils nicht ver- 
lassen, wenn er den grolsen Talkerdegehalt der einen cder den 
nicht zu übersehenden Eisenoxydulgehalt der anderen gefunden 
hätte. Ist es nun zwar richtig, dals gewöhnliches Magneteisen 
bisher unter den neueren Bildungen des Vesuvs nicht bemerkt 
wurde, so sind doch die zu seiner Entstehung nöthigen Bedin- 
gungen vorhanden; neben Eisenchlorid hat man Eisenchlorür be- 
obachtet, und auch Chlormagnesium fehlt nicht; beide werden 
in der Hitze dnrch Wasserdämpfe zersetzt. 
Es kann, wie ich glaube, nur zwei Ansichten über die Na- 
tur dieser Krystalle geben. Man kann sie als bestehend aus 
4 At. Monoxyd (Mg oder Fe) und 1 At. Eisenoxyd, als Magnet- 
